标题：美国UNS制度
简介
美国标准（ASTM E527）规定的UNS制度综合了美国有关金属学会、贸易协会、个体。
用户及制造商等目前采用的代号系统，既避免了同一种材料有几种牌号的混乱状况，又避免了两种甚至多种不同的材料采用同一牌号的情况。UNS代号为索引、记录保管、资料储存、检索、相互参照等提供了极大的方便。
当然，UNS制度本身不是一个具体的技术规范要求，它未对产品的形状、状态、质量等方面提出要求，而只是给金属及合金一个统一的编号，至于金属及合金的各种技术参数的控制要求，均在具体的技术标准或规范中作详细规定。而且，UNS编号是用以标志基本上处于常规生产和使用的金属与合金。对于刚刚公认或尚处于试制阶段的材料，通常则不编入UNS的代号中。
概述
UNS是“UNIFIED NUMBERING SYSTEM”（统一编号系统）的缩写。这是由美国机动车工程师学会（SAE）和美国材料与试验协会（ASTM）于1967年共同设计的一种便捷地编号系统，其目的在于代替或至少补充现行各标准的产品牌号系统。目前该编号系统已在SAE和ASTM标准中形成文件加以详细说明。SAE标准号为J1086，ASTM标准号为E527，名称为“金属和合金编号推荐方法（UNS）”。UNS编号系统的编号方法是由一个字母和五位数字组成。UNS编号系统使牌号的对照比较简单明了，但并非各国所有的牌号都能在UNS编号系统中找到相同或相似的牌号。这是因为UNS编号系统基本上是反映美国的状况，而且目前UNS编号数量还有限，加上各国在合金化物点、要求等方面情况各异，所以，美国以外的众多外国牌号，尚不能在UNS编号系统中找出相同或相似的牌号。
（1） 金属与合金牌号编制说明 统一数字编号系统（UNS）对金属及合金规定了18个系列代号。每个UNS编号是由一个字母打头与其后的5位数字组成。在多数情况下，字母表示所标志的金属种类，如 A代表铝；P代表贵金属；S代表不锈钢。
某些代号组中的数字有特定的意义，但每个系列之间并无关联。UNS系统既有较大的灵活性，又没有复杂冗长的代号。
采用一个字母与5位数字是一种协调办法，这样既考虑到所编制的代号能反映材料特性，又使该代号简单明了，便于广泛采用。
为了便于实行，已使现行的有关牌号系统溶入了UNS系统。例如，把现行的碳钢牌号AISI（美国钢铁学会）改为"UNS G10200"，把易切削黄铜的现行牌号CDA360（铜发展协会）改为"UNS C36000"。
(2)按UNS系统编制牌号的程序 编制UNS牌号仅限于工业应用的金属与合金。
需要编制新牌号时，务必经过核对，检查最近已编制的全部UNS牌号，确定牌号是否适用。在编制UNS牌号及研究整个牌号编排时，通常按含量占优势的金属或合金元素决定待编牌号的打头字母。在没有一个元素是主要合金元素的情况下，则根据工业生产和其他因素决定打头字母。凡需要编制新的UNS牌号的金属及合金，其成分（或其他性能，如使用性能）必须与已经编入UNS系统中的金属及合金明显不同。如需要编号的金属及合金主要是由不同的成分来区别的，则应报告化学成分及含量范围。如需要编号的金属及合金主要是由不同的力学性能（或其他性能）来区别的，则应报告性能及其范围。如果有决定性能的元素，则需报告决定性能的化学元素名称及其含量范围。
对要求编制新牌号者，应填写"UNS牌号编制申请书"，申请者在申请书中应注明基体元素和其他重要特性（例如，"铸造"）及通用名称（如，“铜币合金”）如果合金不是由50%的单一合金元素（量分数）组成，而是由两种合金元素组成，则按含量递减顺序注明两种主要合金元素；若两种合金元素没有一种含量（质量分数）在50%以上，则应填写含量较多的三种合金元素，依此类推。申请书和数据输入卡详见ASTM E527.
目的及分类
UNS目的在于代替或至少补充现行各标准的产品牌号系统。目前该编号系统已在SAE和ASTM标准中形成文件加以详细说明。SAE标准号为J1086，ASTM标准号为E257，名称为“金属和合金编号推荐方法(UNS)”。UNS编号系统的编号方法是由—个字母和五位数字组成。
UNS编号系统使牌号的对照比较简单明了，但并非各国所有的牌号都能在UNS编号系统中找到相同或相似的牌号。这是因为UNS编号系统基本上是反映美国的状况，而且目前UNS编号数量还有限，加上各国在合金化特点、要求等方面情况各异、所以，美国以外的众多外国牌号，尚不能在UNS编号系统中找出相同或相似的牌号。
UNS系统共分18大类：
A00001～A99999 铝和铝合金三维 
C00001～C99999 铜和铜合金 
E00001～E99999 稀土和稀土类合金(细分18类)
L00001－L99999 低熔熔点金属和合金(细分14类)
M00001－M99999 其他有色金屑和合金(细分12类)
N00001～N99999 镶和镍合金
P00001～P99999 精密金属和合金(细分8小类)
R00001～R99999 活性和耐热金属与合金(细分14小类)
Z00001～Z99999 锌和锌合金
D00001～D99999 规定机械性能的钢三维|
F00001～F99999 灰铸铁、可锻铸铁、珠光体可锻铸铁、球墨铸铁
G00001～G99999 AISI和SAE碳素钢和合金钢(工具钢除外) 
H00001～H99999 AISI H钢
J00001～J99999 铸钢（工具钢除外）
K00001～K99999 其他钢材和黑色合金三维
S00001～S99999 耐热钢和耐腐腐蚀（不锈）钢
T00001～T99999 工具钢
W00001～W99999 金属焊料、药皮焊条和管形电极（按焊接熔敷金属成分分类）
美国标准钢号表示方法
1 钢牌号
SAE美国汽车工程师协会和ASTM美国材料与试验协会的“金属与合金统一数字代号体系”(“UNS”体系)，包括17个数字代号系列，每一系列由一个固定的前缀字母和五个数字组成，在大多数情况下，一个前缀字母表示同一类型的金属。这个统一数字代号体系，基本上是在各个协会组织原有各种材料编号体系的基础上，稍作变动，合并统一而成的，见表1。
表1 黑色金属及台金体系表
D00001~D99999规定力学性能钢
F00001~F99999铸铁
G00001~G99999AISl和SAE磺钢厦台金钢
H00001~H99999A1S1可淬透性钢 前缀字母“H”为“HARDENABILITY”（可淬透的）的第一个字母J00001~J99999铸钢（工具钢除外）
K00001~K99999杂类钢及铁基台金
S00001~S99999耐热及耐蚀（不锈）钢前缀字母”*S”为“STAINLESS”（不惜）的第一个字母T00001~T99999工具钢前缀字母“T”为。TOOL”（工具）的第一个字母SAE和AISl原有牌号体系基本由三位、四位或五位数字组成，在大多数情况下，两个体系是一致
的，只在部分牌号上有差别，见表2。
表2 UNS、SAE、AISl体系表
UNS体系SAE体系AISI体系组别及特征牌号对照举例UNSSAEAISI碳素钢G10××010××一般碳紊钢．非硫易切削碳素钢，锰含量（质量分数）最大为1.00%，左列牌号系列中的“××”表示平均碳含量为万分之几G1045010451045G11××011××琉切削碳紊钢，左剐牌号系列中的“××”表示平均碳含量为万分之几G1137011371137G12××012××骥硫复合易切削碳紊钢，左列牌号系列中的“××”表示平均碳含量为万分之几G1213012131213G15××015××高锰碳紊钢。左刊牌号系列中的“××”表示平均磷含量为万分之几G1552015521552合金钢G13××013××锰钢，平均锰含量（质量分敷）为1.75%，左列牌号系列中的“××”表示平均碳含量为万分之几G1335013351335G23××023××镍钢、平均镍含量（质量分数）为3.50%，左列号系列中的“××”表示平均碳含量为万分之几


G25××025××镍钢，平均镍含量（质量分数）为5.00%，左列牌号系列中的“××”表示平均碳含量为万分之几


G31××031××镍铬钢．平均镍含量（质量分散）为1.25%，铬含量（质量分数）0.65%、0.80%，左列牌号系列中的“××”表示平均碳含量为万分之几


G32××032××镰铬钢，平均镰含量（质量分数）为1.75%，铬含量（质量分数）1.07%，左列牌号系列中的“××”表示平均碳含量为万分之几


G33××033××镍铬锕，平均镍含量（质量分数）为3.50%，铬含量（质量分数）1.50%、l.57%，左列牌号系列中的“××”表示平均碳含量为万分之几


G34××034××镍铬钢，平均镩含量（质量分数）为3.00%，铬含量（质量分数）0.77%，左列牌号系刊中的“××”表示平均碳含量为万分之几


G40××040××铅锕。平均钼含量（质量分数）为0.20%，0.25%．左列牌号系列中的“××”表示平均碳含量为万分之几G4028040284028G41××041××铬钼钢，平均铬含量（质量分敷）为0.50%、0.80%、0.95%，钢含量（质量分数）0.12%、0.20%、0.25%、0.30%，左列牌号系列中的“××”表示平均碳含量为万分之几G4130041304130G43××043××镍铬钼钢，平均镍含量（质量分数）为1.82%，铬含量（质量分数）0.50%、0.80%，钼含量（质量分数）0.25%，左列牌号系列中的“××”表示平均碳含量为万分之几G4340043404340G44××044××钼钢，平均铝含量（质量分散）为0.40%、0.52%，左列牌号系列中的“××”表示平均碳含量为万分之几G442704427
G46××046××镍钼钢，平均镍含量（质量分散）为0.85%，1.82%，铝含量（质量分散）为0.20%、0.25%，左别牌号系列中的“××”表示平均碳含量为万分之几G4615046154615G47××047××镩铬铝锕，平均镍含量（质量分散）为l.05%．铬含量（质量分数）0.45%，钼含量0.20%、0.35%，左刊牌号系列中的“××”表示平均碳含量为万分之几G4720047204720G48××048××镩钼锕，平均镩含量（质量分散）为3.50%，钼音量（质量分数）0.25%，左列牌号系列中的“××”表示平均碳含量为万分之几G4820048204820G50××050××铬锕，平均铬含量（质量分数）为0.27%、0.40%、0.50%、0.65%，左列牌号系列中的“××”表示平均碳含量为万分之几G504605046
G51××051×××铬锕，平均铬含量（质量分散）为0.80%、0.87%、0.92%、0.95%．l.00%、l.05%，左刊牌号系列中的“××”表示平均碳含量为万分之几G5132051325132G50××650×××铬钢，平均铬含量（质量分数）为0.27%、0.50%，左列牌号系列中的。××”(或“X×X”)表示平均碳含量为万分之几，此系列为高碳铬轴承钢G5098650100E50100G51××651×××铬锕，平均铬含量（质量分散）为0.80%、1.02%，左列牌号系列中的“××”(或“×××”)表示平均碳含量为万分之几，此系列为高碳铬轴承钢G5198651100E51100G52××652×××铬钢，平均铬含量（质量分数）为1.45%，左列牌号系列中的“××”（或“×××”)表示平均碳含量为万分之几，此系刊为高碳铬轴承钢G5298652100E52100G61××061××铬钒钢，平均铬含量（质基分散）为0.60%、0.80%、0.95%，钒含量最小为0.10%、0.15%，左列牌号系列中的“××”表示平均碳含量为万分之几G6118061186118G71××071××钨铬锕，平均钨含量（质量分数）为l3.50%、16.50%，铬含量（质量分数）为3.50%


G72××072××钨铬钢平均钨含量（质量分数）为1.75%．铬含量（质量分数）为0.75%，左列牌号系列中的“××”表示平均碳含量为万分之几


G81××081××镍铬钼钢，平均锦含量（质量分数）为0.030%，铬含量（质量分数）为0.40%，钼含量为0.12%，左列牌号系列中的“××”表示平均碳含量为万分之几G8115081158115G86××086××镍铬钼自，平均镍含量（质量分数）为0.55%．铬含量（质量分数）为0.50%，钼含量（质量分数）0.20%，左列牌号系列中的“x×”表示平均碳台量为万分之nG8620086208620G87××087××镍铬钥钢平均锦含量（质量分数）为0.55%．铬台量（质量分数）为0.50%．钼含量（质量分数）为0.25%，左列牌号系列中的。“××”表示平均碳音量为月分之几G8740087408740G88××088××镍锗钼钢，平均镍含量（质量分数）为0.55%．铬音量t质量分散）为O.50%．铝含量（质量分散）为0.35%，左列牌号系列中的“×x”表示平均碳含域为万分之几G8822088228822G92××092××硅锰铬钢，平均硅古越（质量分数）为1.40%、2.00%．锰含量（质量分数）为0.70%、0.75%、0.82%、0.85%，铬含量（质量分数）为0.17%，0.32%、0.70%，左列牌号系列中的。”xx”表示平均碳含甘为万分之几G9260092609260G93××0G93××693××镍锗钼钢，平均镍含量（质量分数）为325%．铬音量（质量分数）为120“，钼含量（质量分+敬）*012%，左刊牌号系Ⅻ中的“××’表示平均碳含量为万分之几“G93××6”中的“6”为轴承钢G931069310
G94××094××镍铬钼钢，平均镍含量（质量分数）为0.45%，话含量（质量分数）为0.40%，钼含量（质量分数）为0.12%．左州牌号系列中的。××”表示平均碳含量为万分之几


G97××097××镍铬钼钢，平均镍含量（质量分数）为0.55%+铬含量（质量分数）为0.17%，钼含量（质量分数）为0.20%，左列牌号系列中的“××”表示平均碳音量为万分之几


G98××098××镍铬钼钢，平均镍含量（质量分数）为1.00%，铬含量（质甘分数）为0.80%，铝含量（质量分散）为0.25%，左列牌号系列中的“××”表示平均碳含量为万分之n


含硼或含铅的碳素钢和合盒钢G××××1××B××含珊锕，UNS系牌号末位数字为“14．SAE、AISl系牌号第二、三位数宇中问加“B”字(“B”为“Boron”（硼）的第一个字母)，其他符号台义与磷素钢和合金钢的一般规定相同G10461G5060110B4650B6010B4650B60G××××4××L××含铅锕，UNS系牌号末位数字为“4”，SAE，AISl系牌号第二、三位数字中间加“L”宇(“L”为“Lead”（铅）的第一个字母)，其他符号含义与碳素锕和台盒钢的一般规定相同G1045410L4510L45保证谇透性的碳素锕和台金钢H××××0××××H不含硼韵保证淬透性的磷者钢和合盒锕．UNS系前缀符号为“H”，SAE、AISl系后缀符号为“H”(“H”为“Hardenebillty”的第一个字母)，各牌号系列散字古望与碳素钢和台金钢的一般规定相同。H10450H434001045H4340H1045H4340HH××××1××B××H含硼的保证淬透性的磷者钢和台金锕，UNS系前冁符号为“H”，末位散字为“l”，SAE、AISl系第二、三位数字中间为“B”，后辗符号为”H”,各牌号系列数字古义与磷素锕和台金锕的一般规定相同H15371H5050115B37H50B50H15B37H50B50H不锈钢和耐热钢（阀门钢除外）S1××××
63×沉淀硬化不锈钢厦其他特殊不锈钢，UNS系”××××”表示顺序号（大多采用企业团体的商业牌号特征数字），AISl系“63×”中“×”为顺序号“63×”系为沉淀硬化不锈钢S17400S17700S1570017-4PH17-7PH15-7Mo630631632S2××××302××2××铬锰镩奥氏体不锈钢．UNS系第二、三位数字与SAE、AISl系的撮后两位数字相同，但SAE，AISl牌号较少S2020030202202S3××××303××3××铬镩奥氏体不锈钢，UNS系第二、三位数字与SAE、AISl系的最后两位数字相同。UNS系最后两位数字一般为“00”，而“03”表示超低磺锕，其他数字用来Ⅸ分主要化学成分相同而个别成分稍有差别或包含有特殊元素的一组牌号。SAE、AISl系牌号最后加“L”，表示超低碳锕，加“N”表示音氮钢·还有其他符号。UNS系包含少数沉淀硬化不锈钢牌号S30400S316033030430316L304316LS4××××514××4××高铬马氏体和低碳高铬铁索体钢，UNS系第二、三位数字与SAE、AISl系的最后两位数字相同，UNS系最后两位数字一般为“00”，其他散字用来区分主要化学成分相近而个剐成分稍有差别或包含有特殊元索的同组牌号，SAE、AISl系牌号最后加有某些拉T字母的牌号表示与基本牌号化学成分相近的但个别成分稍有差别或包含有特殊元素的同组牌号S40300S403205140351430F403430FS5××××515××5××低铬马氏体锕，平均铬含量（质量分散）为5%，7%、9%S5010051501501工具钢T113×××M×(×)钼系高速工具钢，UNS系牌号最后两位（或一位）数字与SAE、AISl最后两位（或一位）数字相同。SAE、AISl系的前缀符号“M”为“Molyodenum”（钼）的第一个字母T11342M42M42T120××T×钨系高速工具钢．UNS系牌号最后一位数字与SAE、AISl系最后一位散字相同。SAE、AlSl系的前缀符号“T”为“TmⅦsten”（鹌）的第一个字母T12002T2T2T208××H××热作模具锕，UNS系牌号最后两位数字与SAE、AISl系最后两位数字相同。SAE、AISl系的前壤符号“H”为“Hot”（热）的第一个字母。其中，。Hl×”为中碳中铬型热作模具钢，“H2×”为钨系热作模具钢，“H4×”为钼系热作模具钢T20813T20822T20841H13H22H41H13H22H41T301××A×空冷硬化中台金冷作工具钢，UNS系牌号最后一位数字与SAE、AISl系最后一位数字相同。SAE、AISl系的前缀符号“A”为“Air”（空气）的第一个字母T30104A4A4T304××D×高碳高铬型冷作工具钢，UNS系牌号最后一位数字与SAE、AISl系最后一位数字相同。SAE、AISl系的前缀符号“D”T30403D3D3T315××O×油淬冷作工具钢，UNS系牌号最后一位数宇与SAE、AISl系最后一位数字相同。SAE、AISl系的前缀符号“o”为“Oil”（油）的第一个字母T31502O2O2T419××S×耐冲击工具钢，UNS系牌号最后一位敦宇与SAE、AISl系最后一位数字相同。SAE、AISl系的前壤符号“S”为“Shock”（冲击）的第一个字母T41906S6S6T516××P×(×)低碳型工具锕，UNS系牌号最后一位（或两位）数字与SAE、AISl系最后一位（或两位）数字相同。SAE、AISl的前缀符号为“P”T51606P6P6T606××F×碳钨工具钢，UNS系牌号最后一位数字与SAE、AlsT系最后一位数字相同。SAE、AISl的前缀符号为“F”T60602F2F2T612××L×低合金特种用途工具钢。UNS系牌号最后一位数字与SAE、AISI系的最后一位数宇相同。SAE、AISI的前缀符号“L”为“Low”（低）的第一个字母T72305W5W5T723××W×水淬工具钢，UNS系牌号最后一位数字与SAE、AISl系的最后一位数字相同。SAE、AlS1的前缀符号“w”为“Water”（水）的第一十字母T72305W5W5杂类钢及铁基台金K×××××××包括特殊的碳素锕、台金铜、阀门锕、超级台金、电热台金、膨胀合金等。SAE、AISI投有统一体系K44315K63008K66286K94600(300M)(21-4N)(A285)
2 铸钢件
不锈耐热钢铸件，ASTM是采用ACl系统，其他类铸钢则没有规律性，现将ACl不锈耐热钢铸件系统简介如下：
钢号的第一字母用C或H表示，其中C表示在650℃以下使用，H表示650℃以上使用。第二个字母表示不同的古镍量范围，第二个字母采用表3规定
表 3
字母含镍量（质量分数）/%字母含锦量（质量分数）/%字母含镍量（质量分数）/%A<1.0F9.0~12.0T33.0~37.0B<2.0H11.0~14.0U37.0~41.0C<4.0I14.0~18.0W58.0~62.0D4.0~7.0K18.0~22.0X64.0~68.0E8.0~11.0N23.0~27.0